Adi Darmawan dkk: Pengaruh Substitusi Kaca terhadap Kuat Tekah dan Suhu Reaksi Semen Portland

## PENGARUH SUBSTITUSI KACA TERHADAP KUAT TEKAN DAN SUHU REAKSI SEMEN PORTLAND

## Adi Darmawan, Doddy Bestyan, Gunawan

## Jurusan Kimia Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian pengaruh substitusi kaca botol Coca Cola dan Pyrex terhadap kuat tekan dan suhu reaksi semen Portland. Penelitian dilakukan dengan mensubstitusi kaca pada semen portland Tiga Roda Indocement dengan variasi komposisi terhadap berat semen (5%,10%, 15%, 20%, 25%, 30%). Pengaruh substitusi dianalisis terhadap kuat tekan dan suhu reaksi. Analisis kuat tekan dilakukan dengan menggunakan compression test dan suhu reaksi dengan termometer.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kuat tekan semen meningkat dengan substitusi kaca. Substitusi kaca Pyrex menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi daripada substitusi kaca botol Coca Cola. Kuat tekan optimal yang didapat pada substitusi 10% kaca dan pada umur 28 hari. Dengan meningkatnya substitusi kaca maka suhu reaksi menurun.
Kata Kunci: semen, substitusi kaca, kuat tekan dan suhu reaksi

## THE EFFECT OF GLASS SUBSTITUTION ON THE COMPRESSING POWER AND THE REACTION TEMPERATURE OF PORTLAND CEMENT

## ABSTRACT
A  research  on  the  effect  of  substitution  of  pyrex  glass  and  coca  cola  bottle  glass  on  the compressing strengh and reaction temperature of portland cement had been done. The research was carried  out  by  substituting  pyrex  and  coca  cola  bottle  glass  to  portland  cement  “Tiga  Roda Indocement”. The glass composition was varied to 5%,10%, 15%, 20%, 25%, 3 0% against the cement mass. The effect of substitution on the compressing strength was analyzed by performing a compression test while the reaction temperature was analyzed by thermometer.
The research data showed that the compressing strength of the cement increased with the glass substitution. The substitution of Pyrex glass resulted in higher compressing strength the substitution of Coca Cola bottle glass. The optimum compressing strength was found on the substitution of 10 % glass and at the age of 28 days. On the other hand, the reaction temperature decreased with the increase of glass substitution.
Keywords: cement, glass substitution, compressing strengh and reaction temperature

## PENDAHULUAN
Semen merupakan salah satu material anorganik yang banyak dimanfaatkan karena sifat-sifatnya yaitu  memiliki  kestabilan  yang  tinggi  terhadap pengaruh fisis. Semen biasa digunakan sebagai bahan  bangunan,  selain  itu  semen  juga digunakan sebagai bahan campuran pembuatan beton.  Semen  diproduksi  dari  bahan  yang banyak  mengandung  kalsium  seperti  batu
gamping atau kapur, dan kemudian bahan yang banyak mengandung silika seperti lempung atau tanah  liat.  Jenis  dari  semen  meliputi  semen Portland dan semen Pozzolan , dimana kekuatan yang  tinggi  dimiliki  oleh  semen Portland (Austin,  1996).  Semen Portland terkadang memiliki  sifat  fisis  yang  lemah  dan  mudah mengeras. Untuk mengantisipasi kelemahan ini maka  perlu  dilakukan  substitusi  campuran
dengan  maksud  agar  dapat  memperbaiki  sifat fisis dari semen.
Sementara  itu,  sekam  padi  adalah  suatu  bahan yang mempunyai kandungan silika cukup besar dan  mulai  dikembangkan.  Dari  penelitian Kalapathy dan Shultz (2000) dilaporkan bahwa abu sekam padi secara umum mengandung silika antara 87-97%. Jamarun, dkk (2000) melakukan penambahan silika yang berasal dari abu sekam terhadap  semen  pozzolan,  hasilnya  abu  sekam dari padi memberikan pengaruh pada kuat tekan, selain  itu  kandungan  kimia  bahan  sangat berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  yaitu  silika reaktif  yang  terdapat  pada  semen  pozzolan, dimana  semakin  banyak  silika  reaktif  yang bereaksi  dengan  kalsium  hidroksida  maka  kuat tekan semakin tinggi.
Sedangkan  tinggi  rendahnya  suhu  reaksi dipengaruhi  oleh  kandungan  trikalsium  silikat dan dikalsium silikat, semakin tinggi kandungan trikalsium  silikat  proses  hidrasi  yang  terjadi lebih  besar  sehingga  kalor  yang  dilepas  juga besar  dan  pada  suhu  reaksi  yang  rendah dipengaruhi  oleh  kandungan  Dikalsium  Silikat yang  tinggi  menyebabkan  pengerasan  semen lambat  sehingga  panas/kalor  yang  dilepas rendah. Selain dipengaruhi oleh komposisi, suhu reaksi  juga  dipengaruhi  oleh  proses  pertukaran energi yang terjadi pada saat pengukuran panas pelarutan  yang  dipengaruhi  juga  oleh  luas permukaan sampel (Jamarun, dkk, 2000).
Di  sisi  lain,  kaca  biasa  kita  gunakan  dalam peralatan makan, botol, jendela, alat laboratorium,  alat  optik,  bola  lampu  dan  lain- lain.  Kaca  sebagai  bahan  pembuatan  alat laboratorium  pyrex  (kaca  borosilikat)  memiliki kandungan  silika  81%,  dan  sebagai  bahan
pembuatan  Botol  (kaca  soda  gamping)  72,4% (Scholes  dan  Greene,  1975),  sehingga kemungkinan  kaca  dapat  digunakan  sebagai bahan  tambahan  semen  dan  diharapkan  akan mempengaruhi  kuat  tekan  dari  semen  tersebut. Archibald,  dkk  (1997)  melakukan  penambahan kaca  bekas  terhadap  semen  portland  normal dengan  memvariasi  banyaknya  komposisi  kaca yang  ditambahkan,  hasilnya  kaca  dapat memberikan  pengaruh  pada  kuat  tekan  semen portland  normal  sampai  333  %  dari  kuat  tekan awal, dengan komposisi kaca yang ditambahkan 15%,  25%,  35%.  dan  komposisi  kaca  yang terbaik yaitu 15%.
Pada  penelitian  ini  akan  dikaji  pengaruh penambahan  kaca  yang  berasal  dari  alat laboratorium pyrex dan botol serta perbedaannya terhadap  semen Portland merk  Tiga  Roda Indocement.  Variabel  yang  dikaji  adalah membandingkan  kaca  yang  ditambahkan  serta pengaruhnya  terhadap  kuat  tekan  dan  suhu reaksi  semen.  Karena  kaca  mengandung  silika yang  cukup  tinggi  sehingga  diharapkan  dapat memberikan  pengaruh  pada  semen.  Semakin banyak silika yang terdapat dalam semen maka kuat tekan akan semakin tinggi dan suhu reaksi yang dihasilkan akan rendah.

## METODE PENELITIAN
Peralatan: Alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  antara  lain  pengayakan  10  mesh, pengayakan 200 mesh, timbangan analisis, stop wacth ,  termometer,  cetakan  mortar  ukuran (5x5x5)  cm 3 baja  55  HRB  kedap  air,  oven, spatula,  mangkok  pengaduk,  mesin  pengaduk standar ASTM C 305, dan peralatan gelas yang lazim  digunakan  di  laboratorium.  Untuk keperluan  analisis  kuat  tekan  digunakan  alat
Adi Darmawan dkk: Pengaruh Substitusi Kaca terhadap Kuat Tekah dan Suhu Reaksi Semen Portland
compression test , dan untuk analisis suhu reaksi semen digunakan termometer .
Bahan: Bahan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  semen  Tiga  Roda  Indocement,  pasir muntilan,  akuades,  kaca  botol  Coca  Cola,  dan kaca Pyrex.

## Prosedur Kerja
Persiapan Sampel Kaca. Masing-masing jenis kaca  (kaca  Pyrex,  kaca  botol  Coca  Cola) dibersihkan.  Kaca  lalu  dihaluskan  sampai berbentuk  serbuk  kaca  halus  kemudian dilakukan pengayakan.
Pembuatan  Komposisi  Sampel. Pada  proses pembuatan  komposisi  sampel  dilakukan penimbangan pada tiap jenis sampel kaca yaitu kaca Pyrex dan kaca botol Coca Cola. Selain itu dilakukan  juga  penimbangan  pada  semen  dan pasir,  serta  pengukuran  volume  air  yang digunakan. Berikut ini tabel komposisi masing- masing sampel:
Tabel 1. Komposisi Kaca Botol Coca Cola dan Kaca Pyrex untuk 6 benda uji
No Berat semen (g) Berat Kaca (g) Berat pasir (g) Volume Air (mL) 1 500 0 1375 242 2 475 25 1375 242 3 450 50 1375 242 4 425 75 1375 242 5 400 100 1375 242 6 375 125 1375 242

## Pengukuran Suhu Reaksi Semen
Secara  terpisah  komposisi  masing-masing  dari jenis  kaca  ditambahkan  ke  dalam  komposisi semen,  selanjutnya  diaduk  hingga  merata. Campuran  kaca  dan  semen  yang  telah dipisahkan kemudian masing-masing ditambahkan akuades dengan volume yang sama (40,33  mL  untuk  1  x  benda  uji).  Setelah
campuran  direaksikan  dengan  akuades  maka akan  timbul  panas  pada  campuran,  yang kemudian diukur dengan menggunakan termometer.

## Pengukuran Kuat Tekan Semen
Secara  terpisah  komposisi  bahan  disiapkan untuk  6  benda  uji,  Sebanyak  242  mL  akuades dimasukkan  ke  dalam  mangkok  pengaduk kemudian  ditambahkan  semen  dan  kaca  sesuai dengan  komposisi.  Selanjutnya  dilakukan pengocokan dengan kecepatan 140 rpm selama 30 detik, kemudian ditambahkan pasir dilakukan pengocokan dengan kecepatan 140 rpm selama 30  detik,  dilanjutkan  pengocokan  dengan kecepatan  285  rpm  selama  30  detik,  dan dilakukan  pembersihan  mortar  yang  menempel di pinggir mangkok selama 75 detik. Selanjutnya dilakukan pengocokan kembali dengan kecepatan  285  rpm  selama  1  menit,  dan didiamkan  selama  30  detik.  kemudian  mortar dicetak pada cetakan mortar dengan menumbuk 32  x  selama  10  detik  menggunakan  spatula sebanyak  2  lapis,  dan  selanjutnya  Cetakan didiamkan atau direndam dalam air selama 7 hari dan 28 hari dan dilakukan pengukuran kuat tekan dengan menggunakan compression test.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh substitusi  kaca  terhadap  kuat  tekan  dan  suhu reaksi  semen Portland. Adapun  langkah- langkah dalam pengukuran kuat tekan meliputi pembuatan  komposisi  sampel,  pembuatan mortar atau pencetakan mortar, dan pengukuran kuat tekan mortar. Sedangkan untuk pengukuran suhu  reaksi  langkah-langkahnya  meliputi
pengukuran  suhu  awal  reaksi  dan  suhu  akhir reaksi.

## Pengukuran Kuat Tekan
Dalam  penelitian  ini  pengukuran  kuat  tekan dilakukan  setelah  pencetakan  mortar  dan perendaman selama 7 hari dan 28 hari. Kekuatan tekan merupakan sifat kemampuan semen untuk menahan  suatu  beban  tekan.  Hasil  kuat  tekan yang  diperoleh  dapat  dilihat  pada  tabel  2  dan gambar 1 di bawah ini:
Tabel 2. Hasil Kuat Tekan Semen Portland pada Umur 7 Hari dan 28 Hari dengan Substitusi Kaca Botol Coca Cola dan
Kaca Pyrex % Kaca Kuat Tekan Rata-rata (MPa) Penambahan Kaca botol Coca cola Kuat Tekan Rata- rata (MPa) Penambahan Kaca Pyrex 7 hari 28 hari 7 hari 28 hari 0 18.30 26.80 18.30 26.80 5 20.92 39.22 20.92 45.11 10 23.53 43.14 26.80 52.30 15 18.30 31.38 18.30 42.47 20 16.34 27.45 17.65 32.69 25 14.38 26.14 16.34 29.41
Gambar 1. Grafik Hubungan Kuat Tekan terhadap Komposisi Kaca pada umur 7 dan 28 hari
Dari tabel 2 dan gambar 1 dapat dilihat hubungan kuat  tekan  dengan  komposisi  sampel  (kaca), bahwa  pada  substitusi  kaca  10%  kuat  tekan meningkat  dan  setelah  itu  kuat  tekan  menurun sampai  substitusi  kaca  25%.  Pada  substitusi dengan menggunakan kaca botol Coca Cola kuat tekan  rata-rata  pada  umur  7  dan  28  hari  yaitu
sebesar 23,53 MPa dan 43,14 MPa. Sedangkan kuat  tekan  pada  substitusi  kaca  Pyrex  yaitu sebesar 26,80 MPa dan 52,30 MPa. Kuat tekan mortar  menjadi  lebih  besar  setelah  substitusi kaca dan meningkat optimal pada substitusi 10% Setelah  itu  pada  15%  sampai  25%  kuat  tekan menurun.  Pada  substitusi  kaca  Coca  Cola menurun  hingga  14,38  MPa  dan  26,14  MPa. Sedangkan pada substitusi kaca pyrex menurun hingga 16,34 MPa dan 29,41 MPa.
Dalam penelitian ini substitusi kaca Pyrex lebih baik dari kaca botol Coca Cola sedangkan kuat tekan maksimum diperoleh pada umur 28 hari. Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi sebagai berikut:
Pertama:  Umur  Mortar. Hasil  yang  diperoleh dalam penelitian ini bahwa mortar dengan umur 28  hari  memiliki  kuat  tekan  yang  lebih  tinggi dibandingkan  mortar  dengan  umur  7  hari (semakin  lama  waktu  atau  umur  mortar  maka kuat  tekan  semakin  besar),  hal  ini  dipengaruhi oleh  adanya  pertumbuhan  gel  tobermorit.  Gel tobermorit  terbentuk  ketika  semen  bereaksi dengan air. Reaksi:
3CaO + 2SiO 2 + 3H 2 O → 3CaO.2SiO 2 .3H 2 O Gel tobermorit
Dalam  penelitian  ini  waktu  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  gel  tobermorit,  di  mana dengan  semakin  lama  maka  yang  terjadi pertumbuhan  gel  tobermorit  akan  semakin banyak yang akibatnya proses pengerasan akan semakin lama dan berpengaruh pada kekuatan.
Pertumbuhan  gel  tobermorit  juga  berpengaruh pada  proses  pengikatan  dan  pengerasan  akhir semen.  Pengikatan  adalah  timbulnya  gejala kekakuan  pada  semen.  Proses  ini  berlangsung
Adi Darmawan dkk: Pengaruh Substitusi Kaca terhadap Kuat Tekah dan Suhu Reaksi Semen Portland
hingga  semua  rongga  di  dalam  semen  terisi, kristal  akan  semakin  kaku  akhirnya  tercapai pengerasan akhir. Selanjutnya proses pengerasan secara tetap ( hardering ) mulai terjadi.
Kedua:  Komposisi  dan  Struktur  Kaca. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pada substitusi kaca Pyrex lebih baik dari kaca botol Coca Cola, hal ini berarti komposisi dan struktur kristal di dalam kaca berpengaruh terhadap kuat tekan.  Ada  beberapa  kemungkinan  komposisi penyusun kaca yang berperan:

## 1. Komposisi silika
Komposisi  silika  dari  kedua  jenis  kaca  yang berbeda di mana kaca Pyrex memiliki komposisi silika lebih tinggi (80% sampai 87%) sedangkan kaca botol Coca Cola 72,4%. Dengan kandungan silika  dalam  kaca  yang  lebih  tinggi  maka komposisi  silika  di  dalam  semen  juga  akan meningkat.  Silika  dari  kaca  akan  berikatan dengan kalsium hidroksida yang dilepaskan oleh semen ketika semen bereaksi dengan air, dengan semakin banyak kandungan silika di dalam kaca maka  semakin  banyak  silika  yang  berikatan dengan kalsium hidroksida sehingga menyebabkan  kuat  tekan  meningkat.  Adapun reaksi  yang  dihasilkan  ketika  semen  bereaksi dengan air adalah sebagai berikut:
CaO + H 2 O
→ Ca(OH) 2 Ca(OH) 2 → Ca 2+ + 2(OH) ─
Ca 2+ + 2(OH) ─ + SiO 2 → CaO.SiO 2 .H 2 O Kalsium silikat hidrat
Konsentrasi  substitusi  kaca  juga  dapat mempengaruhi  kuat  tekan,  di  mana  dalam penelitian ini diperoleh konsentrasi optimal pada substitusi  10%  akan  memiliki  kuat  tekan  yang
tinggi, dan pada konsentrasi 15 sampai 25% kuat tekan akan menurun.
Hal  ini  disebabkan  jumlah  silika  yang berinteraksi  dengan  semen.  Semakin  banyak silika  yang  bereaksi  atau  berinteraksi  dengan semen  maka daya  perekat  semen  akan berkurang sehingga  struktur  di  dalamnya  akan lemah sehingga kuat tekannya rendah. Selain itu kalsium  hidroksida  yang  dihasilkan  pada  saat reaksi hidrasi pada semen lebih sedikit sehingga banyak  silika  yang  tidak  bereaksi  dengan kalsium  hidroksida.  Kandungan  trikalsium silikat  sangat  berpengaruh  pada  saat  proses pengerasan  dan  pengembangan  awal  kekuatan semen sedangkan dikalsium silikat berpengaruh pada  akhir  kekuatan  semen.  Jika  kandungan trikalsium silikat tinggi atau lebih banyak maka akan membentuk semen dengan kekuatan awal tinggi  sehingga  semen  ini  berkualitas  rendah sedangkan  jika  kandungan  dikalsium  silikat yang tinggi maka akan memiliki kuat tekan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Di bawah ini reaksi terbentuknya gel kalsium-silikat-hidrat (C-S-H) dan kalsium hidroksida (portlandit).
6CaO.2SiO 2 + 6 H 2 O → 3CaO.2SiO 2 . 3H 2 O + 3Ca(OH) 2 4CaO.2SiO 2 + 4 H 2 O → 3CaO.2SiO 2 . 3H 2 O + Ca(OH) 2
Fasa silikat
Gel C-S-H
2. Pengaruh  komposisi  lain  yang  ada  dalam struktur kaca.
Ada beberapa penyusun kaca selain silika yang mungkin  menyebabkan  hasil  kuat  tekan  pada substitusi kaca Pyrex lebih baik dari kaca botol Coca  Cola.  Kaca  Pyrex  termasuk  kaca  jenis borosilikat yang memiliki komposisi 10 sampai 20%  B 2 O 3 80%  sampai  87%  SiO 2 ,  dan  kurang dari 1% Na 2 O. Sedangkan kaca botol Coca Cola kaca  ini  termasuk  jenis  kaca  soda  gamping
memiliki  komposisi  72,4%  SiO 2 ,  1,0%  Al 2 O 3 , 0,1% Fe 2 O 3 , 8,1% CaO, 0,2% MgO, 8,1% Na 2 O, dan 0,2% BaO. Dari masing masing komposisi kaca (Pyrex dan botol Coca Cola) dapat dilihat bahwa  prosentase  kandungan  kaca  yang  tinggi selain  SiO 2 yang  dimiliki  kaca  Pyrex  adalah boron  B 2 O 3 ,  kandungan  B 2 O 3 dari  kaca  pyrex dimungkinkan  berpengaruh  pada  hasil  kuat tekan (Elbeyli, 2004).
2CaO.SiO 2 + B 2 O 3 + 3H 2 O → 2CaO.B 2 O 3 .2SiO 2 .3H 2 O
Pada penelitian ini boron berpengaruh pada kuat tekan semen, hasil ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  (Elbeyli,  2004)  bahwa  boron dapat  mempengaruhi  sifat  fisis  semen  di antaranya, kuat  tekan dan pengerasan pengikatan semen.  Kuat tekan  meningkat  pada umur 28 hari pada penambahan 5 % boron.

## Pengukuran Suhu Reaksi
Pengukuran  suhu  reaksi  dilakukan  dengan mereaksikan semen dan air. Dalam penelitian ini digunakan  suatu  bahan  substitusi  berupa  kaca. Suhu reaksi adalah suhu yang dihasilkan karena reaksi  antara  komponen-komponen  yang  ada dalam semen jika dicampur dengan air.
Hasilnya adalah senyawa hidrat. Sebagian besar terdiri dari kalsium silikat
hidrat (CSH/2CaO.SiO 2 .3H 2 O), kalsium hidrat
(Ca(OH) 2 ), kalsium aluminat
hidrat
(3CaO.Al 2 O 3 .3H 2 O) dan kalsium aluminat ferit hidrat (3CaO.Al 2 O 3 .Fe 2 O 3 .3H 2 O).
Reaksi yang terjadi adalah:
3CaO + 2SiO 2 + 3H 2 O → 3CaO.2SiO 2 .3H 2 O + 3Ca(OH) 2 Gel tobermorit
2CaO + 2SiO 2 + 3H 2 O → 2CaO. 2SiO 2 . 3H 2 O + Ca(OH) 2 Gel tobermorit
3CaO. Al 2 O 3 + 6H 2 O → 3CaO. Al 2 O 3 6H 2 O Kalsium aluminat hidrat
3CaO.Al 2 O 3 . Fe 2 O 3 + 6H 2 O → 3CaO.Al 2 O 3 .Fe 2 O 3 ..6H 2 O

## Kalsium aluminat ferrite hidrat
Dalam  penelitian  ini  hasil  suhu  reaksi  yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 serta gambar 2 di bawah ini:
Tabel 3. Hasil Suhu Reaksi Awal dan Akhir Semen Portland dengan Substitusi Kaca Botol Coca Cola
% Kaca Suhu Reaksi ( o C) Penambahan Kaca botol Coca Cola T Awal T Akhir ∆ T 0 28,8 30,3 1,5 5 28,8 30,0 1,1 10 28,8 29,7 0,9 15 28,8 29,7 0,9 20 28,8 29,6 0,8 25 28,8 29,6 0,8 Tabel 4. Hasil Suhu Reaksi Awal dan Akhir Semen Portland dengan Substitusi Kaca Pyrex % Kaca Suhu Reaksi ( o C) Penambahan Kaca Pyrex T Awal T Akhir ∆ T 0 28,8 30,3 1,5 5 28,8 30,0 1,2 10 28,8 29,7 0,9 15 28,8 29,5 0,7 20 28,8 29,3 0,5 25 28,8 29,2 0,4
Gambar 1. Grafik Hubungan Perubahan Suhu Reaksi terhadap Komposisi Kaca
Dari tabel 3 dan 4 serta gambar 2 dapat dilihat hubungan  suhu  reaksi  dengan  komposisi  kaca, bahwa  semakin  banyak  komposisi  kaca  yang disubstitusi maka suhu reaksi menurun.
Grafik Hubungan Suhu Reaki Vs Komposisi Kaca
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0 5 10 15 20 25 Komposisi Kaca (%) ∆ T ( 0 C) ∆ T Pada Penambahan Kaca Botol Coca Cola ∆ T Pada Penambahan Kaca Pyrex
Adi Darmawan dkk: Pengaruh Substitusi Kaca terhadap Kuat Tekah dan Suhu Reaksi Semen Portland
Dalam  penelitian  ini  suhu  reaksi  menurun sampai komposisi 25% kaca. Substitusi dengan menggunakan  kaca  pyrex  memberikan  hasil yang  lebih  baik  dibanding  menggunakan  kaca botol Coca Cola.
Tinggi rendahnya suhu reaksi dipengaruhi oleh kandungan  trikalsium  silikat  dan  dikalsium silikat.  Suhu  yang  dihasilkan  pada  saat  reaksi berkaitan erat dengan perubahan entalpi standar ∆H dan nilai ∆H f keadaan standar (pada suhu 25 0 C  dan  tekanan  1  atm).  Jika  nilai ∆H f hasil  reaksi lebih kecil dari ∆H f pereaksi maka nilai ∆H reaksi negatif  yang  berarti  reaksi  bersifat  eksotermis (mengeluarkan panas). Sedangkan jika nilai ∆H f hasil reaksi lebih besar dari ∆H f pereaksi maka nilai ∆H positif  yang  berarti  reaksi  bersifat  endotermis atau menyerap panas (Brady, 1999).
Dalam penelitian ini suhu reaksi yang dihasilkan pada  saat  CaO  bereaksi  dengan  H 2 O menghasilkan Ca(OH) 2 yang bersifat eksotermis hal ini dapat dibuktikan dengan nilai ∆H negatif.
CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 ∆H = - 65,1 kJ
Reaksi  selanjutnya  yaitu  pembentukan  C-S-H kalsium  silikat  hidrat,  dengan  adanya penambahan SiO 2 maka reaksi pembentukan C- S-H  bersifat  endotermis  (menyerap  panas), Dalam penelitian ini suhu yang dihasilkan pada saat  penambahan  SiO 2 menurun  hal  ini  dapat dibuktikan dengan nilai ∆H positif.
3CaO.SiO 2 + SiO 2 +3H 2 O → 3CaO.2SiO 2 .3H 2 O ∆H = +111,32 kJ
Semakin  banyak  silika  yang  bereaksi  dengan Ca(OH) 2 maka  kalsium  silikat  hidrat  yang terbentuk semakin banyak sehingga suhu reaksi yang dihasilkan menurun (Jamarun, dkk, 2000). Dengan  suhu  reaksi  menurun  maka  dapat diasumsikan  bahwa  panas  hidrasi  yang dihasilkan pada saat reaksi juga menurun.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat diambil  kesimpulan:  (1)  Kaca  pyrex  dan  kaca botol coca cola dapat dijadikan bahan tambahan atau  agregat  pada  semen  dengan  komposisi optimal 10 % dari berat semen. (2) Penambahan kaca pyrex menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi dari kaca botol coca cola dan optimal pada komposisi 10%. (3). Kuat tekan semen lebih baik pada umur semen yang lebih lama. (4). Dengan meningkatnya  jumlah  silika  suhu  reaksi menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Archibald,  J.  F.,  Chew,  J.  L.  and  Lausch,  P., 1997. Use  of  Ground  Waste  Glass  and Normal  Portland  Cement  Mixtures  for Improving  Slurry  and  Paste  Backfill Support Performance. Journal of Annual General  meeting  Technical  Presentation, Vancouver,  British  Columbia,  April, 1997.
Austin, G. T., 1996, Industri Proses Kimia , a.b:
E. Jasjfi, Erlangga, Jakarta.
Brady, E. J., 1999, Kimia Universitas Asas dan Struktur, Binarupa Aksara, Jakarta.
Elbeyli,  I.Y.,  2004, Utilization  of  Industrial Borax  Waste  (BW)  for  Portland  Cement Production, Technical University,
Department  of  Chemical  Engineering,
Istanbul Turkey Jamarun.  N,  dkk,  2000, Pembuatan  Silika  dari Sekam Padi, Laporan Penelitian Universitas Andalas, 2000.
Kalapathy, U., Proctor, A., and Shultz, J., 2000,
A Simple Method for Production of Silika from  Rice  Hull  Ash, Bioresource Technology, 73, 257-262.
Scholes, S. R., and Greene, C. H., 1975, Modern Glass Practice , Cahners, Boston